Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



N. F. III. Nr. 15 



für die Fabrikation des eigentlichen Schreibpapiers, 

 so doch für Kunstdruckpapier, Buntpapier, Spiel- 

 karten usw. 



Unter mehreren von verschiedenen Chemikern 

 vorgeschlagenen Mitteln zum Nachweisen anima- 

 lischer Leimung ist das Auskochen des Papiers 

 mit destilliertem Wasser und Zusatz einiger Tropfen 

 Gerbsäurelösung das einfachste und dabei sicherste, 

 da der Leim durch die Gerbsäure in Gestalt eines 

 geblichen Niederschlages (Leder!) ausgeschieden 

 wird. 



Ebenso untrüglich und leicht ausführbar ist die 

 Bestimmung der vegetabilischen Leimung. Man 

 kocht das Papier in Alkohol aus, in welchem sich 

 das Harz vollständig auflöst, und wenn man nun 

 die Lösung in ein Becherglas voll Wasser gießt, 

 so erscheint an der Oberfläche des Wassers eine 

 bläulich gefärbte, trübe Schicht, welche von äußerst 

 fein verteilten Harztröpfchen gebildet wird. 



Um Kasein nachzuweisen kocht man das Papier 

 mit kalzinierter Soda, dann fügt man noch so viel 

 Soda zu, daß sich die filtrierte Flüssigkeit klebrig 

 anfühlt und versetzt mit Essigsäure. War das 

 Papier mit Kasein geleimt, so wird letzteres als 

 voluminöser weißer Niederschlag gefällt. 



Zur Fabrikation besonders geschmeidiger Pack- 

 und Einschlagpapiere, die gleichzeitig für Wasser 

 undurchdringlich sein sollen, ferner leimfesterPapiere 

 von gewisser Durchsichtigkeit wird das dazu be- 

 stimmte Papier mit verschiedenen Stoffen, wie 

 Fett, Öl, Wachs, Stearin und Paraffin imprägniert. 

 Dies geschieht entweder von der Oberfläche des 

 fertigen Papiers aus, oder, ebenso wie bei der 

 Leimung, mittels aus solchen Stoffen erzeugter 

 Emulsionen im Holländer. — Um diese Körper zu 

 bestimmen, extrahiert man eine abgewogene Menge 

 des zu untersuchenden Papiers im Extraktions- 

 apparat mit Ätheralkohol und läßt den Extrakt in 

 einer tarierten Schale im Wasserbad verdampfen. 

 Der in der Schale zurückbleibende Fettkörper 

 wird noch getrocknet und gewogen. Ist derselbe 

 unverseifbar, so besteht er aus Paraffin, im ent- 

 gegengesetzten F'alle kann man noch, wenn ge- 

 nügende Menge vorhanden ist, durch Bestimmung 

 der Hübl'schen Jodzahl und der Verseifungszahl 

 nach Köttsdorfer die Natur des verseif baren Fett- 

 körpers feststellen. 



4. Holzschliff und Strohstoff Trotz- 

 dem der Holzschliff von allen jetzt zur Papier- 

 fabrikation verwendeten Materialen der schlechteste 

 ist, wird er doch vielfach als Surrogat des wert- 

 vollen F"aserstoffs selbst besseren Papiersorten zu- 

 gesetzt. So zweckdienlich er ist, die Herstellungs- 

 kosten geringer Sorten zu vermindern, sollte er 

 doch von der Herstellung solchen Papiers, von 

 dem eine lange Lebensdauer verlangt wird, aus- 

 geschlossen sein. Nur in einer Beziehung verleiht 

 er der Ware eine für manche Verwendung er- 

 wünschte Eigenschaft in höherem Maße, als die 

 Leinen-, Hanf- und Baumwollenfaser, nämlich die 

 Undurch.sichtigkeit. Es ist zu empfehlen, alle 



Papiere, welche zu besseren Zwecken Verwendung 

 finden sollen, auf Holzschliff zu prüfen. 



In einer ganzen Reihe von Körpern, die zu 

 den Produkten der chemischen Steinkohlenteer- 

 Verarbeitung gehören, stehen uns Mittel zu Gebote, 

 die mit großer Sicherheit als Reagenzien auf Holz- 

 schliff dienen können, so z. B. 



Phenol in alkoholischer Lösung mit einigen 



Tropfen Salzsäure färbt gelb. 

 Resorcin in alkoholischer Lösung mit einigen 



Tropfen Salzsäure färbt blauviolett. 

 Phloroglucin in alkoholischer Lösung mit 

 einigen Tropfen Salzsäure färbt rotviolett. 

 Naphtol in alkoholischer Lösung mit einigen 



Tropfen Schwefelsäure färbt grün. 

 Anilinsulfat in wässriger Lösung mit einigen 

 Tropfen Salzsäure färbt gelb. 

 Ebenfalls als Reagenzien auf Holzschliff können 

 Chlorwasser, Salpeterschwefelsäure, Atzkali, Amyl- 

 schwefelsäure und Goldchlorid verwendet werden, 

 die mit demselben gleichfalls charakteristische 

 Färbungen erzeugen. 



Auch auf Strohstoff kann das Anilinsulfat an- 

 gewendet werden, auf welchem es nach einigen 

 Stunden einen roten Fleck hervorbringt. 



5. Freie Säuren und Chlor. Von allen 

 Verunreinigungen des Papiers sind freie Säuren 

 und Chlor die schädlichsten, da sie direkt zer- 

 störend auf den Papierstoff einwirken. Ihr Vor- 

 handensein kann nur infolge ungenügendenWaschens 

 nach dem Bleichprozeß entstehen und gehört auch 

 zu seltenen Ausnahmefällen, ist sogar von vielen 

 Autoritäten entschieden bestritten worden. 



Sichere Mittel zum Nachweis dieser Schäd- 

 linge haben wir für das Chlor im Jodkatiumstärke- 

 papier, für Schwefelsäure und Salzsäure im Kongorot. 



6. Eisen Verbindungen, und zwar in der 

 Form fettsaurer und harzsaurer Salze, sind als Ur- 

 sache des Vergilbens zu betrachten. Vom Vor- 

 handensein solcher Eisenverbindungen kann man 

 sich nach Dr. Klemm auf folgende Weise über- 

 zeugen : Etwa I g Papier wird mit i "!„ iger Natron- 

 lauge Übergossen und in einem Reagenzgläschen 

 gekocht. Die Lösung wird vorsichtig in ein anderes 

 Gläschen gegossen und darin mit eisenfreier Salpeter- 

 säure versetzt, bis die Flüssigkeit deutlich sauer 

 reagiert. Dann gibt man ca. 2 ccm Rhodan- 

 ammonlösung hinzu und überschüttet das Gemisch 

 mit etwa 5 ccm Äther. Nun schüttelt man kräftig 

 durch und läßt abstehen; eine mehr oder weniger 

 kräftige Rotfärbung der oberen Ätherschicht deutet 

 auf Vorhandensein der Eisenverbindungen. 



III. Mikroskopische Prüfung. 



Mit Ausnahme des Holzschliffes kann die Frage, 

 aus welchen Arten vegetabilischen Faserstoffes ein 

 Papier zusammengesetzt sei, nur durch die mikro- 

 skopische Untersuchung beantwortet werden. 



Zur Ausführung einer solchen ist natürlich die 

 richtige Herstellung des Faserstoff- Präparats das 

 erste Erfordernis. Dasselbe muß, um ein klares 

 Bild der Stoffzusammensetzung geben zu können, 



